## Analisis Waktu Curing dan Bentuk Specimen Terhadap Kuat Tekan Beton PCC

## Analisis Waktu Curing dan Bentuk Spesimen Terhadap Kuat Tekan Beton PCC
Syahrul Sariman * , Arman Setiawan, Ridwan
* Email: syahrul.sariman@universitasbosowa.ac.id Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bosowa
Diterima: 10 Januari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

## ABSTRAK
Kekuatan beton ditentukan oleh kuat tekannya. SNI 2847-2013 telah menetapkan bahwa kuat tekan beton diperoleh dengan menggunakan benda uji silinder diameter 15 dan  tinggi 30 cm  (C.15) atau diameter  10  cm  tinggi  20  cm    (C.10)  pada  umur  28  hari.  Permasalahan  yang  biasa  ditemui  di lapangan  adalah  bagaimana  memperkirakan  kuat  tekan  beton  yang  dapat  diterima  jika  belum mencapai  umur  28 hari  dan  dengan  benda uji  yang  tidak  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  dalam SNI.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  faktor  koreksi  umur  dan  bentuk  benda  uji  jika menggunakan  kubus  berukuran  15x15x15  cm  (K.15)  dan  belum  mencapai  umur  28  hari  dengan menggunakan  Portland  Composite  Cement  (PCC).  Beton  di  cor  dengan  menggunakan    4  bentuk cetakan yaitu K15, K20, C10 dan C15.  kemudian dilakukan curing sampai umur 7, 14 dan 28 hari. Pada  setiap  umur  perendaman,  kekuatan  tekan  beton  diuji  untuk  masing-masing  3  benda  uji.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata faktor umur adalah 0,59, 0,81 dan 1 pada umur 7, 14 dan 28 hari. Sedangkan faktor bentuk benda uji terhadap bentuk standar K15 menunjukkan nilai 0,950 untuk K20, 1,028 untuk C10 dan dan 0,813 untuk benda uji C15.
Kata Kunci: Beton Semen PCC, Faktor Bentuk, Faktor Umur Benda Uji

## ABSTRACT
The  strength  of  concrete  is  determined by its compressive  strength.  SNI  2847-2013  has  determined that strong compressed concrete is obtained using cylindrical specimens with a diameter of 15 and a height of 30 cm (C.15) or a diameter of 10 cm and a height of 20 cm (C.10) at 28 days of age. The demands  that  are  commonly  encountered  in  the  field  are  the  acceptable  compressive  strength  of concrete if it has not reached the age of 28 days and with specimens that do not meet the standards set out in SNI. This study aims to obtain a correction factor for the age and shape of the  test object when  using  a  cube  measuring  15x15x15  cm  (K.15)  and  not  yet  reaching  the  age  of  28  days  using Portland Composite Cement (PCC). Concrete is cast using 4 forms of mold namely K15, K20, C10 and  C15.  then  cured  until  the  age  of  7,  14  and  28  days.  At  each  immersion  age,  the  compressive strength of the concrete was tested for each of the 3 specimens. The results showed that the average age factor was 0.59, 0.81 and 1 at 7, 14 and 28 days of age. While the form factor of the test object against the standard K15 form shows a value of 0.950 for K20, 1.028 for C10 and and 0.813 for the C15 test object.
Keywords : PCC Cement Concrete, Form Factor, Test Object Age Factor
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Beton  adalah  campuran  antara semen portland atau semen hidraulik lain, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air,
dengan  atau  tanpa  bahan  campuran tambahan  yang  membentuk  massa  padat. Beton Normal adalah beton yang mempunyai  berat  isi  2200-2500  kg/m 3
menggunakan  agregat  alam  yang  dipecah atau tanpa dipecah yang tidak menggunakan  bahan  tambahan  (Untu  et al,  2015;  Anggara  et  al,  2017).  Semakin pesatnya perkembangan industri semen di Indonesia  membuat  muncullnya  beberapa tipe  semen  antara  lain  OPC  ( Ordinary Portland  Cement ), White  Cement dan yang  paling  baru  adalah  PCC  ( Portland
Composite Cement ) (Purnawan & Prabowo,  2018).  Semen  PCC  merupakan jenis semen varian baru yang mempunyai karakteristik mirip dengan semen Portland pada  umumnya  tetapi  semen  jenis  ini mempunyai  kualitas  yang  lebih  baik, ramah  lingkungan  dan  mempunyai  harga yang  lebih  ekonomis.  Komposisi  bahan baku semen, PCC adalah Clinker, gypsum dan zat tambahan ( Additive ). Bahan aditif yang  digunakan  yaitu  batu  kapur  ( lime stone ), abu terbang ( fly ash ) dan trass.
Beton banyak digunakan secara luas sebagai  bahan  bangunan.  Bahan  tersebut diperoleh  dengan  cara  mencampurkan semen  Portland,  air  dan  agregat  (dan kadang-kadang  bahan  tambahan  yang sangat  variasi  mulai  dari  bahan  kimia tambahan,  serat,  sampai  bahan  buangan non-kimia)  pada  perbandingan  tertentu. Campuran  tersebut  apabila  dituangkan dalam  cetakan  kemudian  dibiarkan  maka
akan mengeras seperti batuan
(Tjokrodimuljo, 1999) Kuat Tekan Beton adalah
kemampuan  beton  menahan  besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda  uji  beton  hancur  bila  dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan  oleh  mesin  tekan.  Kuat  tekan beton  mengidentifikasi  mutu  dari  sebuah struktur  karena  semakin  tinggi  tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki maka semakin  tinggi  pula  mutu  beton  yang harus  dihasilkan  (Mulyono,  2004).  Kuat tekan  beton  dinotasikan  dengan  f’c  yaitu tegangan tekan maksimum yang didapatkan  melalui  pengujian  dalam  tata cara  standar  menggunakan  alat  uji  CTM ( Compression  Testing  Machine )  yang memberikan  beban  bertahap  dengan kecepatan  peningkatan  beban  tertentu pada  benda  uji  silinder  sampai  hancur. Beban  yang  mampu  ditahan  masing- masing setiap benda uji (P) dibagi dengan luas  permukaan  benda  uji  yang  ditekan (A),  sehingga  diperoleh  kuat  tekan  beton maksimum.
Menurut  Peraturan  Beton  Indonesia (PBI)  1971,  kekuatan  tekan  beton diperoleh  dari  pemeriksaan  benda  uji kubus bersisi 15 (+0.05) cm pada umur 28 hari.  Apabila  kuat  tekan  beton  belum mencapai  28  hari  PBI  ’71  juga  telah
memberi  koreksi  kekuatan.    Menurur  SK SNI 03 - xxxx – 2002  RSNI 3, pasal  7.1 beton harus menghasilkan kuat tekan rata- rata  yang  memenuhi  kriteria  keawetan dengan  ketentuan  nilai    f’c    harus didasarkan  uji  silinder  yang  dibuat  dan diuji    pada  yang  telah  berumur  28  hari. ASTM  C-39  menetapkan  penentuan  kuat tekan beton diperoleh melalui uji laboratorium pada umur 28 hari, menggunakan benda uji silinder 150mm x 300  mm  atau  100  mm  x  200  mm.  Pada SNI  2847-2919  menegaskan  bahwa    Bila tidak  ditentukan  lain  maka  fc’  harus diambil  berdasarkan  hasil  pengujian  28 hari.
Salah satu
cara untruk mengendalikan mutu beton adalah dengan menguji  sampel  atau  benda  uji.    Ada  dua tipe  pengujian  yaitu: Steady  Loading , mengontrol  pembebanan  dan Controlled Strain  Rate ,  mengontrol  regangan.  Benda uji  selinder  berdiameter  150  mm  dan tinggi  300  mm  sebagai  mana  ditetapkan dalam  SNI  2847-2013.  Pengujian  standar benda uji berumur 28 hari, dengan metode statistik  untuk  menentukan  kekuatan tekan  karakteristik  beton  benda  uji selinder  fc  jika  menggunakan  benda  uji kubus.  Peraturan  beton  Indonesia  (PBI) 71,  NI-2  juga  telah  menetapkan  faKtor konversi  kuat  teka   beton dengan benda
uji  yang  berbeda.  Benda  uji  silinder standar  di  lapangan  pada  awalnya  hanya berukuran  15  cm  x  30  cm  saja.  Tapi seiring  berkembangnya  ilmu  dan  teori maka  ukuran  silinder  yang  lebih  kecil  di perbolehkan.    NI  2847-2013    telah menegaskan  bahwa  benda  uji    silinder yang dapat digunakan sesuai dengan pasal 5.1.  Untuk  setiap  campuran  percobaan, paling  sedikit  dua  silinder  150  kali  300 mm  atau  tiga  silinder  100  kali  200  mm harus  dibuat  dan  dirawat  sesuai  dengan ASTM  C192M.  Silinder  harus  diuji  pada umur  28  hari  atau  pada  umur  uji  yang ditetapkan.  SNI 2847-2919 Pasal 5.6.3.2. juga menjelaskan bahwa silinder untuk uji kekuatan harus dicetak dan dirawat secara standar.  Silinder  harus  berukuran  100  x 200  mm  atau  150  x  300  mm.    Pedoman ASTM  C-39  menggunakan  benda  uji silinder 150mm x 300 mm atau 100mm x 200 mm. Sedangkan BS 1881
mensyaratkan pemakaian benda uji kubus 150  mm  x  150  mm  x150  mm      atau  200 mm x 200 mm x 200 mm.
Beberapa    penelitian  yang  telah dilakukan    untuk  mengkorelasikan  kuat tekan  silinder  dengan  kuat  tekan  kubus antara  lain  dilakukan  oleh  Neville, menggunakan  kuat  tekan  silinder  sebagai standar kemudian memberi angka korelasi terhadap  kuat  tekan  kubus.  Hubungan
langsung  antara  kuat  tekan  benda  uji silinder  dengan  benda  uji  kubus  juga diatur dalam ISO Standar 3893-1977.
Selain  perbandingan  kuat  tekan silinder  dan  kubus,  perbedaan  dimensi silinder  juga  memberi    perbedaan  kuat tekan.    ASTM  C-42,  memberi  angka factor  koreksi  berdasarkan  perbandingan tinggi dan diameter silinder. Bila
dibandingkan
referensi yang dikemukakan  oleh  ASTM  C-42  dengan BS 1881, perbandingan tinggi dan dimeter silinder  menunjuukan  nilai  yang  sama pada  l/d  =  2.00.    Sedangkan  apabila perbandingan  tersebut  semakin  turun maka  factor  koreksinya  juga  semakin berbeda. Korelasi faktor umur dan bentuk benda  uji  juga  sudah  pernah  di  sajikan dalam  SNI  03-2834-2000  untuk  beberapa jenis semen  dan dua jenis aggregate kasar yakni batu pecah dan bstu tak dipecahkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan  faktor  koreksi  umur  dan bentuk benda uji jika menggunakan kubus berukuran  15x15x15  cm  (K.15)  dan belum  mencapai  umur  28  hari  dengan menggunakan Portland Composite Cement (PCC).  Beton  di  cor  dengan menggunakan    4  bentuk  cetakan  yaitu K15,  K20,  C10  dan  C15    kemudian dilakukan  curing  sampai  umur  7,  14  dan 28 hari.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pengujian experimental melalui pengujian laboratorium.
Penelitian dilaksanakan  di  Laboratorium  Bahan  dan Struktur  Beton  Jurusan  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Bosowa dengan menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan dimensi 15 cm x 30 cm.
Penelitian diawali dengan pembuatan  mix  design  beton  dengan menggunakan  Portland  cement,  pasir, batu  pecah    dan  air  sebanyak  20  sampel uji  berbentuk  silinder  15x30  cm  dengan target  kuat  tekan  beton  f’c  =  20  MPa. Campuran beton yang diperoleh merupakan  campuran  beton  kontrol. .Setelah  umur  beton  mencapai  28  hari dilakukan  pengujian  kuat  tekan  dan hasilnya setelah melalui uji statistic sesuai persyaratan    SNI  2847-2013  dinyatakan memenuhi  syarat  sebagai  beton  dengan kuat  tekan  f’c  :  20  MPa.    Selanjutnya dengan menggunakan proporsoi campuran  yang  sama  dibuat  benda  uji silinder  dengan  ukuran  15x30  cm  dan 10x20 cm serta kubus dengan ukuran 15 x 15  x  15  cm    dan  20  x  20  x  20  cm. kemudian dilakukan pengujian kuat tekan. Pengujian  agregat  Halus  dan  halus mengacu pada standar pengujian sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Metode Pengujian Agregat Jenis Pengujian Standar Pengujian Analisis saringan agregat kasar dan halus SNI ASTM C136 :2012 Kadar air Agregat SNI 1969:2008 Berat Isi Agregate SNI-03-4804-1998 Berat Jenis & Penyerapan - Agregat Halus SNI 1970: 2016 - Agregat Kasar SNI 1969:2008 Material yang lolos saringan #200 SNI-03-4804-1998
Rancangan campuran beton control diperoleh  dari  jasil  pengujian  agregat halus  dan  dengan  mengikuti  pedoman dalam  SNI  03-2834-2000. Slump  test adalah  suatu  metode  yang  digunakan untuk  menentukan  tingkat  kemudahan pengerjaan  beton  ( workability ).  Hal  ini ditunjukkan  dengan    berapa  banyak  air yang  telah  digunakan  dalam  campuran. Kekakuan campuran beton harus disesuaikan  dengan    persyaratan  kualitas produk,  Jadi  hasil  uji  slump    adalah ukuran  perilaku  kerucut  beton  terbalik
yang  dipadatkan  di  bawah  aksi  gravitasi. Ini  mengukur  konsistensi  atau  kebasahan beton yang kemudian memberikan gambaran  tentang  kondisi workability campuran beton,
Pada  penelitian  ini  digunakan  4 bentuk benda uji, yakni (i). Silinder 150 x 300 mm, (ii). Silinder 100 x 200 mm, (iii). Kubus  150  x  150  x  150  mm  dan  (iv). Kubus  200  x  200  x  200  mm.  Metode pembuatan  dan  perawatan  specimen mengacu  pada    SNI      2493-2011. Specimen  .  benda  uji  direndam      dalam bak  air.  Waktu  curing  dibuat  bervariasi, yakni 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  aggregate  haalus dan  agregat  kasar    dapat  dilihat  pada Gambar 1.
(a) (b)
Gambar 1. Hasil Pengujian (a) Agregat Halus (b) Agregat Kasar
NO KARAKTERISTIK AGREGAT HASIL PENGUJIAN
1 Analisa saringan % lOLOS No Saringan ¾” 100.00 ½” 26.07 3/8” 7.71 #. 4 1.81 #. 8 0.25 #. 16 0.23 #30 0.21 #. 50 0.18 #. 100 0.17 # 200 0.12 2 Kadar  Lumpur 0.79 % 3 Kadar Air 0.56 % 4 Berat Isi - Lepas 1.65 gr/cm 3 - Padat 1.78 gr/cm 3 5 Absorpsi 2.34 % 6 BeratJenis Spesifik - Bj. Curah 2.48 - Bj. SSD 2.54 - Bj. Semu
2.64 NO KARAKTERISTIK
AGREGAT HASIL PENGUJIAN
1 Analisa saringan % lOLOS No Saringan #. 4 100.00 #. 8 87.48 #. 16' 75.29 #30 55.30 #. 50 37.16 #. 100 18.25 # 200 1.26 2 Kadar  Lumpur 3.15% 3 Kadar Air 4.45% 4 Berat Isi - Lepas 1.67 gr/cm3 - Padat 1.76 gr/cm3 5 Absorpsi 0.77% 6 BeratJenis Spesifik - Bj. Curah 2.62 - Bj. SSD
2.64
- Bj. Semu 2.67
Berdasarkan    gradasi  pasir  dan  batu pecah  1-2  cm,  dengan  perbandingan  60  : 40.  Diperoleh    Curva  gradasi  combine sebagaimana    Gambar  3  dan  Hasil
pengujian  setiap  bentuk  specimen  dan waktu  curing  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.
Gambar  2. Kurva  Gradasi Combine
Gambar 3. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan
Berikut  adalah  pengaruh  umur pengujian pada berbagai benda uji.
Tabel 2. pengaruh umur pengujian
Jenis benda Umur Kuat Tekan (MPa) Faktor Umur Benda  Uji Kubus  15 x  15  x  15 cm 7 13.41 0.59 14 18.37 0.81 28 22.677 1.00 Benda  Uji Kubus  20 x  20  x  20 cm 7 12.67 0.59 14 17.75 0.83 28 21.33 1.00 Benda  Uji silinder D10  X  20 cm 7 14.01 0.60 14 18.68 0.80 28 23.35 1.00 Benda  Uji Silinder D15  x  30 cm 7 10.76 0.57 14 16.42 0.88 28 18.68 1.00
Faktor  umur  yang  dikemukakan dalam  tabel  1    memperlihatkan  bahwa faktor  umur  14  hari    0.8  –  0.9  untuk keempat bentuk  benda uji, serupa dengan faktor  yang  ditunjukkan  dalam  PBI  ’71. Sedangkan    untuk  umur  7  hari  faktor umurnya  0.65  –  0.75    lebih  tinggi dibanding hasil pengujian yang menunjukkan  nilai  0.59  –  0.60.  Hal  ini disebabkan  oleh  faktor  semen  yang digunakan  berbeda  dengan  jenis  semen yang  ditentukan  oleh  PBI  ’71.    Berikut digambarkan curva faktor umur.
Gambar 4. Grafik Faktor Umum
Dari  grafik  terlihat  bahwa  kurva tidak  saling  berpotongan  artinya    kuat tekan  beton  betul-betul  dipengaruhi  oleh umur beton. Tabel 3 merupakan pengaruh bentuk  specimen  terhadap  kuat  tekan  dan faktor tekan
Tabel 3. Pengaruh Bentuk Specimen
Umur Jenis Benda Kuat Tekan (MPa) Faktor Umur Umur 7 hari Kubus 15 x 15 x 15 cm 13.41 1.00 Kubus 20 x 20 x 20cm 12.67 0.94 Silinder D10 x 20 cm 14.01 1.04 Silinder D15 x 30 cm 10.76 0.80 Umur 14 hari Kubus 15 x 15 x 15 cm 18.37 1.00 Kubus 20 x 20 x 20cm 17.75 0.97 Silinder D10 x 20 cm 18.68 1.02 Silinder D15 x 30 cm 14.91 0.80 Umur 28 hari Kubus 15 x 15 x 15 cm 22.677 1.00 Kubus 20 x 20 x 20cm 21.33 0.94 Silinder D10 x 20 cm 23.35 1.03 Silinder D15 x 30 cm 18.68 0.82
Faktor  bentuk  benda  uji  diambil dengan  menggunakan  kubus  15x15x15
10 15 20 25 30 35 0 7 14 21 28 35 k u at t ek an ( M P a) Umur (Hari) K15 K20 C10
C15
cm  sebagai  standar    sesuai  yang ditetapkan dalam tabel 2. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan  dengan  factor  bentuk  yang dikemukakan  dalam  PBI  ’71.  Grafik berikut  menggambarkan  nilai  factor bentuk yang diperoleh dari hasil pengujian.
Gambar 5. Grafik Faktor Bentuk
Gambar  5.  diatas  menggambarkan bahwa  silinder  Diameter  10  cm  tinggi  20 cm,  menunjukkan  faktor  bentuk  yang lebih  besar  dari  faktor  bentuk  standar (kubus 15 x 15 x 15 cm).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  bahwa  rerata  faktor  umur  adalah 0,59,  0,81  dan  1  pada  umur  7,  14  dan  28 hari. Faktor umur 7  hari diperoleh antara 0,59  –  0.60  lebih  rendah  dibanding  hasil yang  dikemukakan  dalam  PBI  ’71  yakni 0.65  untuk  semen  biasa  dan  0.75  untuk Semen  PC  dengan  kuat  awal  tinggi, sedangkan    faktor  umur  pada  umur  14 hari  diperoleh  antara    0,8  –  0.9  tidak
berbeda signifikan dengan yang ditetapkan  dalam  PBI  ’71  yakni  0.88 untuk semen biasa dan 0.90 untuk Semen PC dengan kuat awal tinggi.
Faktor  bentuk  benda  uji  terhadap bentuk  standar  K15  menunjukkan  nilai 0,950  untuk  K20,  1,028  untuk  C10  dan dan  0,813  untuk  benda  uji  C15.    Faktor bentuk dengan standar kubus 15 x 15 x 15 cm,  menunjukkan  nilai  yang  tidak berbeda  signifikan  untuk  benda  uji  kubus 20 x 20 x 20 cm dan silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm sesuai dengan hasil yang ditunjukkan  dalam  PBI  ’71.      Sedangkan faktor  bentuk  silinder  diameter  10  cm tinggi 20 cm lebih besar 102 % pada umur 28 hari..

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni  dan  Paul  Nugraha.,  2007.Teknologi Beton.  Penerbit  C.V  Andi  Offset, Yogyakarta ASTM  C.150-1985.  Standard  Spesification
for  Portland  Cement.Annual  Books  of ASTM Standard. Philadelphia,USA. Badan Standarisasi Nasional. (2000). SNI 03- 2847-2000 tentang Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan  Gedung  (Beta  Version). Jakarta
Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 15- 2049-2004  tentang  Semen  Portland. Jakarta:
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2012).  SNI ASTM  C  136  -2012  Metode  uji  untuk analisis  saringan  agregat  halus  dan agregat kasar
Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 03- 4804-1998  Metode  Pengujian  Berat  Isi dan Rongga udara dalam Agregat
Badan Standarisasi Nasional. (1997). SNI 03- 1971-1990 Metode Pengujian kadar air Agregat Badan Standarisasi Nasional. (1997). SNI 03- 4142-1996  Metode  Pengujian  jumlah bahan dalam agregat yanglolos saringan no 200 (0.075 mm)
Badan Standarisasi Nasional. (1997). SNI 03- 2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011).  SNI
2493-2011  Tata  cara  pembuatan  dan perawatan benda uji di laboratorium Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011).  SNI 2493-2011  Tata  cara  pembuatan  dan perawatan benda uji di laboratorium Nawy,  G.  Edward.  1998.  Beton  Bertulang: suatu pendekatan dasar. Diterjemahkan oleh : Suryoatmono, Bambang. Bandung : Refika Aditama
Riko Fachri Afriandi (2018), Pengaruh faktor umur terhadap perbandingan kuat tekan beton  normal,  beton  mutu  ttinggi  dan beton ringan, Skripsi Universitas
Mataram
Sebayang,  Surya.  2000.  “Diktat  Bahan
Bangunan”  (vol.  1-Teknologi  Beton). Universitas Lampung. Bandar Lampung Steffie  Tumilar,  (2016)  Perancangan  dan
kriteria penerimaan mutu beton menurut  SNI  2847-2013,  Makalah seminar HAKI Komda Sulawesi
Selatan, Makassar Tjokrodimuljo,  K.,  1996,  Teknologi  Beton, Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Wiratman Wangsadinata, dkk (1971) Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia 1971 (NI 2) diterbitkan oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan,
Direktorat Jenderal Cipta karya,
Departemen Pekerjaan Umum.